N. F. X. Nr. i 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



1 1 



Entglasung als Dekorationsmittel. - - Wird 

 ein Glas langere Zeit auf eine Temperatur erhitzt, 

 die nur wenig unter seinem Schmelzpunkt liegt, 

 so geht es ganz oder zum Teil aus dem amorph 

 isotropen in den kristallin-anisotropen Zustand 

 fiber. Diese Erscheinung nennt man Entglasung. 

 Man kann sie oft an schlecht gekuhlten Lampen- 

 zylindern bemerken, die infolge einer standig zu- 

 nehmenden Ausscheidung von Kristallen allmah- 

 lich triib werden. Diese Kristalle sind meist 

 Wollastonit CaSiO ;; . Die Haltbarkeit der Glaser 

 wird durch diesen Vorgang stark vermindert, wes- 

 halb die Entglasung in diesem Falle als Fehler 

 angesehen wird. 



freilich kaum dem grofieren Publikum auffielen, 

 aber zu recht hohen Preisen von Liebhabern ge- 

 kauft wurden. Heute befassen sich bereits mit 

 gutem Erfolg Privatindustrien mit dieser Deko- 

 rationstechnik. Figur I zeigt einen mit einer 

 solchen Kristallglasur versehenen Porzellanbecher. 

 Durch das starke Lichtbrechungsvermogen und 

 die verschiedenartige Reflexionswirkung des Kri- 

 stalls konnen entziickende Effekte hervorgebracht 

 werden , die freilich nur in der Nahe wirken. 

 Meist verwendet man bei dieser Technik mehrere 

 diinnflussige Glasuren iibereinander, die Stoffe ent- 

 halten , welche die Kristallausscheidung begiin- 

 stigen. Dazu gehoren in erster Linie Titansaure 



Fig. I. Porzellanbecher mit entglaster Glasur (Kristallglasur). 



Auch die Porzellan- und Steingutglasuren sind 

 Glaser, also unterkiihlte Schmelzflusse, deren ge- 

 ringes Kristallisationsvermogen und deren grofie 

 Viskositat sie im amorph-isotropen Zustand ver- 

 harren lassen. Es gibt aber auch Glasuren, die zum 

 Teil entglast sind und in denen sich zahlreiche 

 Kristalle ausgeschieden finden. Derartige Kristall- 

 gebilde wurden zuerst an einigen japanischen 

 Vasen entdeckt, die im vorigen Jahrhundert nach 

 Europa kamen. Es ist nicht so leicht zu ent- 

 scheiden, ob es sich dabei um einen gewollten 

 Effekt oder um eine nachtragliche, zufallige Ent- 

 glasung handelt. Um die Wende des Jahrhunderts 

 war man in den grofien Porzellanmanufakturen 

 damit beschaftigt, die Entstehungsbedingungen 

 dieser sog. ,,KristallgIasuren" zu ergriinden. Auf 

 der grofien Pariser Weltausstellung 1900 kamen 

 bereits einige derartige Vasen auf den Markt, die 



Fig. 2. DiinnschlitT durch die Kristallglasur; facherformig 

 angeordnete Rutilkristalle. Vergr. I : 60. 



und Zinkoxyd; auch Wolframsaure, Vanadinsaure 

 und Molybdansaure sind mit gutem Erfolg ange- 

 wandt. Figur I ist eine solche titansaurehaltige 

 Kristallglasur. DieKristallisation geht von Zentren 

 aus und verbreitet sich strahlenformig, so dafi man 

 von spharolithischer Entglasung sprechen kann. 



Die kristallinen Ausscheidungen habe ich an 

 einer Reihe von Diinnschliffen untersucht , von 

 denen ich in Figur 2 und 3 zwei Proben abbilde. 

 Die 6ofache VergroSerung ist hinreichend, um 

 den mannigfaltigen Formenreichtum zu zeigen, 

 der in den Kristallglasuren verborgen liegt. Leider 

 ist es in den Photographien nicht moglich, die 

 entziickenden Farben der Diinnschliffe wiederzu- 

 geben, die sich dem staunenden Auge des Beob- 

 achters im Mikroskop offenbaren. 



In glasiger Grundmasse sind feine strahlige 

 Nadeln von hoher Licht- und Doppelbrechung 



